然而,Ⅲ级(HRB400)热轧带肋钢筋普遍采用20MnSiV钢坯轧制,钢中需加入钒合金,提高钢的屈服强度和抗拉强度。20MnSiV钢筋的含钒量比例:Φ10mm~Φ22mm钢筋为0.04/0.06%;Φ25mm~Φ40mm钢筋为0.06/0.09%。然而,前几年由于钒铁价格急剧上升,最高时曾达到43万元/吨,使钢厂生产成本大幅上升。据钢厂统计,在400MPa级别的钢筋中,每吨需加入1.0~1.5公斤钒铁(含钒50%),如按V50钒铁40万元/吨计算,那么需增加合金成本400~600元/吨。据钢厂有关人士介绍,生产企业面临巨大的生产成本压力,目前我国一些钢厂在生产工艺技术上进行改革,采用一种叫穿水强制冷却的生产工艺技术,增加螺纹钢的强度。据悉,用这种工艺生产的Ⅲ级螺纹钢不需要加钒、铌合金,钢的强度同样达到Ⅲ级螺纹钢的标准。据说如今有不少钢厂都是以这种工艺进行生产,这样Ⅲ级螺纹钢的生产成本将会明显下降。一些生产者介绍,目前在国外也普遍采取这种工艺技术,提高钢的强度。不过,业内人士认为,采用这种工艺生产Ⅲ级螺纹钢,工艺控制非常重要,质量稳定性有待提高。